( 4^-7 ) 



la flamme du bec Bunsen, on retombe sur le manganite normal. J'ai 

 trouA'é, en effet : 



Expérience. Tliéorie. 



Si-o 53,57 53,47 



Mil 29,63 29,54 



» Le dimanganite de strontiane n'est donc stable que dans un intervalle 

 de température variant entre 1000° et 1100° environ; aux températures 

 inférieures ou supérieures il se dissocie et repasse à l'état de monomanga- 

 nite. 



» Ces résultats inattendus m'ont engagé à reprendre l'étude du manga- 

 nite de baryte, MnO-,BaO, que j'avais précédemment obtenu, avec 

 M. Saglier, en chauffant, au dispositif n° 3, le manganate de baryte au 

 sein du chlorure de baryum (' ). J'ai d'abord employé le dispositif n° 1, en 

 employant comme fondant le bromure de baryum, additionné de 3^''de BaO 

 et de i^'' de Mn Cl. Après quatre heures de chauffe, j'ai recueilli des cris- 

 taux en forme de lamelles noires, d'un grand éclat, présentant la compo- 

 sition du manganate JVInO', BaO : 



Expérience. Théorie. 



BaO 63,38 63,76 



Mil 23 , 4o 22 , 93 



i> l.e même mélange, chauffé à o"", 01 au-dessus de l'orifice du man- 

 chon, ne donne déjà plus qu'un produit renfermant 61 pour 100 de baryte ; 

 ào™,o2, au bout de dix heures, le manganite ne titre plus que de 60,2 

 à 60,55 pour 100 de BaO. Enfin, à o™,o3 environ, la dissociation du man- 

 ganate formé tout d'abord devient beaucoup plus lente; après quinze 

 heures de chauffe, le titre du manganite descend à 55,78 pour 100 de Ba O. 

 Si l'on prolonge l'opération pendant trente heures, on recueille de petites 

 aiguilles noires renfermant 51,76 pour 100 de BaO; leur composition se 

 rapproche de celle d'un dimanganite, dont la richesse théorique est de 

 46,78 pour 100 de BaO. 



» La difficulté de maintenir constante l'intensité de la flamme pendant 

 un temps aussi long, ainsi que la faiblesse des rendements, ne m'ont pas 

 permis d'obtenir de résultats plus approchés. J'ai pu néanmoins constater 

 que, à une température encore moins élevée, c'est le manganite normal qui 

 tend à se reformer. En maintenant le creuset dans la flamme de la lampe 

 Bunsen pendant cent heures, j'ai obtenu de belles lamelles noires qu'il était 



(') Comptes rendus, m juillet 1884. 



